( 982 ) 

 développée en plateau. On voit évidemment que chaque vitre a été l'objet 

 d'un coulage, que ce coulage, dans certaines parties, n'a pas atteint tout à 

 fait la règle qui devait le borner; que dans d'autres au contraire l'ouvrier, 

 étant arrivé en coulant près de la limite, a rétrogradé en repliant le verre 

 sur lui-même, et qu'il y a eu ainsi interposition d'air et formation d'une 

 couche de bulles. L'inégalité d'épaisseur prouve qu'on n'employait pas un 

 ( ylindre métallique pour presser sur le verre. 



» 11 est donc vraisemblable que L'on posait un cadre métallique de la 

 grandeur de la vitre qu'on voulait obtenir, soit de o m , 7a sur o m , 54, sur 

 une pierre polie sur laquelle on saupoudrait un peu d'argile très-fine; on 

 versait dans l'intérieur de ce cadre le verre que l'on avait extrait du creuset 

 dans des cuillers probablement en bronze ou même avec des cannes, et 

 avec une palette en bois on pressait sur le verre de manière à lui faire rem- 

 plir le cadre. Les anciens étaient donc bien près de l'invention des glaces 

 coulées, qui ne devait avoir lieu en France que dix-sept siècles plus tard : 

 eu- s'ils avaient pissé un rouleau sur ce cadre, ils auraient obtenu ces 

 \iires d'une épaisseur régulière, et il ne s'agissait plus ensuite que de polir 

 l.s surfaces, opération à laquelle ils n'étaient pas étrangers; car Pluie, 

 dans son histoire du monde, dit qu'on se servait d'obsidienne pour en faire 

 des miroirs qu'on attachait contre les murs, et ce ne pouvait être évidem- 

 ment qu'après avoir poli cette obsidienne. 



» Le verre des vitres de Pompeï est d'une teinte verte-bleuâtre, comme 

 était le \erre commun il y a environ cinquante ans. L'analyse qu'en a bien 

 voulu faire pour moi M. l'réd. Claudel, et dont en conséquence je puis 

 garantir l'exactitude, a donné le résultat suivant : 



Silice 6t)>4 3 



Chaux 7> 2 4 



Soude ' 7 ' 3 ' 



\liiinine 3,55 



Oxyde de fer 1 , 1 5 



Oïvde de manganèse °>fy 



Oxyde de cuivre traces. 



99>°7 



» Cette analyse est remarquable en ce qu'elle se rapporte tout à lait 

 avec celle de verres fabriqués de nos jours. En effet, prenons l'analyse de 

 verre à vitre faite par M. Dumas, citée dans son ouvrage sous le n° 4, et 



